irradiata il sistema di valori: 



E 3.8 5.6 8.3 13.1 17.6 21.2 25.6 32.1 40.8 46.8 



T 714.4 773.0 837.5 916.8 973.0 1023.0 1078.1 1143.9 1197.0 1227.0 



~ (!) 0.108 0.116 0.126 0.138 0.147 0.144 0.142 0.140 0.148 0.154, 



dai quali si deduce una legge di emissione, fino a 700° C, simile a quella 

 riscontrata per gli altri metalli (platino, oro, nichel) e che nel nostro rela- 

 tivo sistema di misure viene espressa da 



E = 20,19 X IO-' 5 T 5 , 



dove E indica l'energia emessa dalla lamina alla temperatura assoluta T; 

 da 700 a 900° C. circa si osserva una diminuzione del potere emissivo, do- 

 vuta alla sottrazione del calore per la trasformazione; verso 920° C. il po- 

 tere emissivo riprende l'andamento crescente, ma con una legge diversa ri- 

 spetto alle condizioni normali del metallo. 



Una ricerca micrografica ha messo in evidenza che le modalità dell'emis- 

 sione possono essere in rapporto colla cristallizzazione che si compie alle 

 alte temperature, a partire dallo stato quasi amorfo dipendente dai processi 

 meccanici di lavorazione. Sono state rilevate alcune fasi del fenomeno inte- 

 ressanti per la metallografia. 



Il processo, a quanto pare, si compie nel modo seguente: la cristalliz- 

 zazione si rivela in principio, verso 700° C, con lìti ammasso disordinato 

 di piccoli granuli cristallini; cominciano però nello stesso tempo a perce- 

 pirsi tracce di poligoni, indizio di una generale simmetria (fig. 2). Gol cre- 

 scere della temperatura queste linee poligonali diventano sempre più mar- 

 cate ; a 800° C. la lamina si presenta ricamata da tutta una rete cellulare 

 (fig. 3). A 850° C. la rete poligonale appare completa, ed i granuli assu- 

 mono una distribuzione filiforme, disponendosi addossati uno all'altro nel 

 senso longitudinale (fig. 4), onde ad occhio nudo la lamina si presenta tutta 

 striata. A 870* C, in corrispondenza al minimo nella curva di. emissione, 

 si nota un cambiamento radicale nell'edilizio cellulare : compaiono cristalli 

 macroscopici, ben disegnati nei contorni, con configurazioni svariatissime(fig. 5). 

 Con ciò la cristallizzazione è finita, poiché l'aumento di temperatura non 

 porta ulteriormente alcuna modificazione nell'assetto cristallino (fig. 6), e solo 

 il lavoro di disgregamento della fusione incipiente determina l'incurvamento 

 delle regioni periferiche (fig. 7). 



Le micrografie furono eseguite col microscopio metallografico di Koristka 

 e coli' ingrandimento di 100 diametri. 



t 1 ) C=l,34XlO~ 10 rappresenta, nel nostro sistema di misure relative, la costante- 

 delia legge di Stefan-Boltzmann. 



